( '87 ) 

 lequel j'avais opéré. On n'a obtenu sur lo^', 29 de fer que qB'', ooç) de silice, 

 dont le silicium, eu décomposant l'oxyde de carbone, n'aurait pu taire dé- 

 poser que o^', oo356, soit o^^oooSS de carbone, tandis que le dépôt de 

 carbone s'est élevé jusqu'à o^', 0048, à ne considérer que l'augmentation de 

 poids. Cet acier, du reste, a été analysé: S^"', 016 ont été chauffés pendant 

 quatre heures dans un courant d'hydrogène humide; ils ont perdu os^oi/), 

 et après un nouveau traitement de quatre heures et demie, o^%ooi5, soit 

 pour huit heures et demie une perte totale de o^SoiG qui représente 

 oS'', oo53 de carbone au lieu de o^', 0048 accusés par l'augmentation de 

 poids. 



1) Il résulte de ces nombres que l'influence du silicium sur la cémenta- 

 tion par l'oxyde de carbone, quoique très-réelle, n'a eu dans l'échantillon 

 de fer traité qu'une part presque insignifiante. Il faut donc admettre une 

 réaction directe entre l'oxyde de carbone et le fer. 



» Au reste, pour dissiper tous les doutes à cet égard, on a opéré siu- du 

 fer pur préparé d'après les indications de M. Peligot, au moyen de l'oxalate 

 de fer chauffé dans un courant d'hydrogène. On a calciné pendant environ 

 trois heures, eu présence de l'oxyde de carbone, i^'', 3i8 de ce fer qui se 

 sont augmentés de o^"', oo35, soit de o^"', 00260, et il s'est constamment 

 dégagé de l'acide carbonique. En ailmettant, ce qui n'est pas, que ce fer 

 renfermât du silicium ou des métaux étrangers, les deux faits simultanés de 

 la carburation et de la production de l'acide carbonique seraient in)pos- 

 sibles, puisque ces métaux fixeraient de l'oxygène au lieu d'en éliminer, et 

 il faudrait, pour expliquer le dépôt relativement considérable de carbone 

 (0^% 00^.65), les sup|)oseren quantités telles, qu'ils ne pourraient échapper 

 à l'analyse. 



» D'après ces résultats, la cémentation du fer pai' l'oxyde de carbone ne 

 paraît pas douteuse, et les conditions dans lesquelles elle a été faite m'ont 

 permis de rechercher si l'azote est indispensable à la production de l'acier. 



» J'ai fait passer pendant fort longtemps, à une température conve- 

 nable, de l'hydrogène sur du fer réduit en lames excessivement minces, 

 pour le débarrasser, ainsi que l'a indiqué M. Fremy, de l'azote qu'il pou- 

 vait contenir. 



» Ce fer, après ce long traitement, a été chauffé pendant trois heines 

 au sein de l'oxyde de carbone : il s'est dégagé de l'acide carbonique et le 

 fer a été converti en acier. Comme j'avais opéré à l'abii de l'azote exté- 

 rieur et que l'oxyde de carbone employé n'en pouvait apporter, je crois 

 qu'on peut conclure de cette cémentation, aussi bien que de celle par le 



